Volume 32 No. 2, November 2011: 115 - 124

## PENENTUAN KONDISI PELARUTAN RESIDU DARI HASIL PELARUTAN PARSIAL MONASIT BANGKA
Sumarni *) , Riesna Prassanti *) , Kurnia Trinopiawan *) , Sumiarti *) , Hafni Lissa N **)
*) Pusat Pengembangan Geologi Nuklir - BATAN Jl. Lebak Bulus Raya No 9, Pasar Jum , at, Jakarta Selatan
**) Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir - BATAN
Email : riesna@batan.go.id Masuk: 30 September Revisi: 11 Oktober Diterima: 31 Oktober

## ABSTRAK
PENENTUAN  KONDISI  PELARUTAN  RESIDU  DARI  HASIL  PELARUTAN  PARSIAL MONASIT  BANGKA . Pengolahan  monasit Bangka  untuk  memisahkan  unsur-unsur  utama  yang terkandung  di  dalamnya,  yaitu  fosfat  (PO 4) ,  tanah  jarang  (RE),  uranium  (U)  dan  thorium  (Th) melalui  proses  dekomposisi  dengan  sodium  hidroksida  (NaOH),  untuk  memisahkan  PO 4 terlebih dahulu.  Pada  tahap  ini  dihasilkan  residu  yang  mengandung  (U,  Th,  RE)  hidroksida.  Residu  ini dilarutkan  dengan  asam  khlorida  (HCl)  pekat  untuk  memisahkan  RE  dari  U  dan  Th.  Hasil pelarutan  tersebut  pada  pH  3,7  RE  terpisah  (larut)  62  %.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penelitian  lanjutan  untuk  memisahkan  RE  dari  U  dan  Th  yang  masih  terkandung  dalam  residu pelarutan  RE  pada  pH  3,7  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menentukan  kondisi  optimum pelarutan  pada  residu  hasil  pelarutan  parsial  dengan  asam  sulfat  pekat  (H 2 SO 4) .  Parameter  yang digunakan  pada  penelitian  adalah  waktu  pelarutan,  suhu  pelarutan  dan  konsumsi  H 2 SO 4. Hasil penelitian  diperoleh  kondisi  pelarutan  optimal  pada  waktu  2  jam,  konsumsi  H 2 SO 4 100  ml/gram umpan dan suhu 130 o C dengan rekoveri pelarutan RE = 93,46%, U = 92,30 % dan Th = 97,15 %.
Kata kunci: pelarutan, monasit, Bangka

## ABSTRACT
DETERMINATION  OF  RESIDUE  DISSOLUTION  CONDITION,  AS  PARTIALLY DISSOLUTION  PRODUCT  OF  MONAZITE  BANGKA.  Bangka  monazite  processing  to separate its  major elements i.e. phosphate (PO4), rare earth (RE), uranium (U) and thorium (Th) through  decomposition  prosess  with  NaOH  to  separate  the  PO 4 first.  This  prosess  produces  a residue of (U, Th, RE) hydroxide. Then this residue is dissolved with HCl concentrate partially at 3,7 of pH to separate the RE from U and Th. In this process 62 % of RE is dissolved. The residue of RE dissolution at 3,7 of pH still contain U, Th and RE, so continuation research needed to be done separate U, Th and RE mentioned . The purpose of this research is to determine the optimum condition of residue dissolution as product of  partiel dissolution by using concentrate H 2 SO 4 . On the next research each element of U, Th and RE will be separated. The research’s parameters are dissolution  time,  dissolution  temperature  and  consumption  of  H 2 SO 4 .  The  result  showed  that  the optimum conditions were 2 hours of time, 30 o C of temperature and 100 ml of H 2 SO 4 /gram of feed with recovery 92,30 % of U, 97,15 % of Th and 93,46 % of RE.
Keywords: dissolution, monazite, Bangka
Penentuan Kondisi Pelarutan Residu dari Hasil Pelarutan Parsial Monasit Bangka. Oleh: Sumarni, Riesna Prasanti, Kurnia Trinopiawan, Rusydi. S, Hafni Lissa N.

## PENDAHULUAN
Monasit  sebagai  hasil  samping  penambangan  timah  di  Pulau  Bangka  mengandung  unsur- unsur  yang  memiliki  nilai  ekonomis  cukup  tinggi,  diantaranya  RE 2 O 3 58,97%,  U  0,298%,  Th 4,147%,  dan  PO4  23,712% [1] .  Penelitian  terdahulu  telah  memperoleh  beberapa  tahapan  proses pengolahan  monasit  yang  meliputi  preparasi  monasit,  dekomposisi,  pelarutan  parsial, pengendapan  U  &  Th,  dan  pengendapan  RE(OH) 3 .  Pada  tahapan  pelarutan  parsial  diperoleh rekoveri  RE  =  62%,  U  =  3%,  dan  Th  =  42% [2] .  Dengan  demikian,  masih  cukup  banyak  RE,  U, maupun Th yang berada dalam residu pelarutan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  untuk  meningkatkan  efisiensi  proses  pengolahan  monasit.  Residu  hasil  pelarutan  parsial (RE, U, dan Th) hidroksida dapat larut dengan asam kuat (H 2 SO 4, HCl dan HNO 3) [3 ]
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pelarutan  kembali  residu  hasil  pelarutan  parsial  dengan menggunakan  reagen  H 2 SO 4 pekat  untuk  melarutkan  RE,  U,  dan  Th  sehingga  dapat  dilakukan proses pemisahan masing-masing. Beberapa metode pemisahan RE, U, maupun Th membutuhkan larutan  umpan  yang  berada  pada  kondisi  sulfat,  seperti  pemisahan  RE  menggunakan  resin  IRA 402 [2] , dan pemisahan U dari Th dengan metode ekstraksi pelarut Alamine [4] . RE, U, dan Th larut dalam H 2 SO 4 [4] , namun rekoveri pelarutannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya konsumsi reagen H 2 SO 4 , suhu, dan waktu pelarutan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi operasi yang optimal dari ketiga parameter tersebut.

## TEORI
Umpan penelitian diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:
a. Preparasi monasit, merupakan tahapan penggerusan monasit hingga diperoleh butiran monasit berukuran  -325 mesh. Tahapan ini diperlukan untuk memperluas permukaan kontak monasit dengan reagen-reagen pada proses pengolahan monasit.
b. Dekomposisi, bertujuan untuk memecah ikatan fosfat pada monasit sesuai dengan persamaan reaksi [5] :
RE(PO 4 ) + 3NaOH → RE(OH) 3 + Na 3 PO 4 ↓
Th 3 (PO) 4 + 6NaOH → 3Th(OH) 2 + 2Na 3 PO 4 ↓ (UO 2 ) 3 (PO 4 ) 2 + 6NaOH → 3UO 2 (OH) 2 + 2Na 3 PO 4 ↓
Pelarutan  parsial,  bertujuan  untuk  melarutkan  sebanyak  mungkin  RE  yang  terdapat  pada residu  dekomposisi  dengan  U  dan  Th  terlarut  seminimal  mungkin.  Persamaan  reaksi  adalah sebagai berikut [5] :
RE(OH) 3 + 3HCl → RECl 3 + 3H 2 O
ThCl 2 + 2NH 4 OH → Th(OH) 4 + 2NH 4 Cl
UO 2 Cl 2 + 2NH 4 OH → UO 2 (OH) 2 + 2NH 4 Cl
Residu pelarutan parsial,  yang  merupakan umpan penelitian, dilarutkan dengan H 2 SO 4 pekat dengan  variasi  waktu  dari  1  hingga  5  jam,  variasi  suhu  dari  70  hingga  150  C,  dan  variasi konsumsi  reagen  dari  50  hingga  250  ml  H 2 SO 4 /  100  gram  umpan.  Reaksi  yang  terjadi  adalah sebagai berikut [6] :
2 RE(OH) 3 + 3 H 2 SO 4 → RE 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O
2Th(OH) 4 + 4 H 2 SO 4 → Th 2 (SO 4 ) 4 + 8H 2 O UO 2 (OH) 2 + H 2 SO 4 → (UO 2) (SO 4 ) + 2H 2 O

## Eksplorium
Volume 32 No. 2, November 2011: 115 - 124
Monasit - 325 mesh Pencuci HCl encer Residu Dekomposisi Filtrasi Pelarutan Filtrasi Pelarutan Filtrasi NaOH Air Filtrat Na 3 PO 4 Air Panas HCl Residu ( U, Th, RE ) hidroksida Air Panas ( U, Th, RE ) Cl 3 H 2 SO 4 RE 2 (SO 4 ) 3 Residu
Gambar 1. Blok diagram proses penentuan kondisi optimal pelarutan residu hasil pemisahan parsial

## TATA KERJA
Bahan 1. Monasit
2. Residu hasil pelarutan RE / (U,Th,RE) hidroksida
3. Natrium hidroksida (NaOH)
4. Asam khlorida pekat (HCl)
5. Asam sulfat pekat (H 2 SO 4 ) 6. Bahan kimia untuk analisis
Penentuan Kondisi Pelarutan Residu dari Hasil Pelarutan Parsial Monasit Bangka. Oleh: Sumarni, Riesna Prasanti, Kurnia Trinopiawan, Rusydi. S, Hafni Lissa N.

## Alat
1. Satu  unit alat dekomposisi  (pemanas listrik,  motor pengaduk, termometer, batang pengaduk, beker gelas, statip)
2. Satu  unit  alat  pelarutan  (pemanas  listrik,  motor  pengaduk,  termometer,  batang  pengaduk, beker gelas, statip, pH meter dan elektroda pH)
3. Satu unit alat pemisah padat cair (pompa vakum)
4. Timbangan
5. Oven
6. Peralatan analisis
7. Peralatan gelas lainnya

## Tata kerja
Penelitian ini ada 2 tahap pekerjaan
1. Pembuatan umpan
2. Penelitian penentuan kondisi optimal pelarutan residu dari hasil pelarutan RE
1. Pembuatan umpan terdiri atas 2 tahapan proses
a. Proses dekomposisi
b. Proses pelarutan RE
a. Proses dekomposisi
Disiapkan  alat  dekomposisi  dengan  memasang  gelas  kimia,  motor  pengaduk,  batang pengaduk  dan  pemanas  listrik.  Dimasukkan  air  sebanyak  1700  ml  ke  dalam  gelas  kimia 5000  ml,  dipanaskan  diatas  pemanas  listrik  sampai  suhu  ±  40 o C,  kemudian  ditambah NaOH  sebanyak  1500  gram  sambil  diaduk.  Setelah  suhu  ±  60 o C  dimasukkan  bijih monasit  sebanyak  1000  gram,  suhu  dekomposisi  dinaikkan  sampai  dengan  suhu dekomposisi 140 o C diaduk selama 4 jam.
Setelah  dekomposisi  selesai  dilakukan  pemisahan  filtrat  posfat  dan  residu  dengan penyaringan  vakum  dalam  keadaan  panas.  Selanjutnya  dilakukan  pencucian  dengan  air panas sampai pH  filtrat 9,0. Padatan hidroksida  yang dihasilkan digunakan  untuk  umpan pelarutan pH 3,7.
b. Proses pelarutan RE
Disiapkan  alat  pelarutan  dengan  memasang  gelas  kimia,  motor  pengaduk,  batang pengaduk dan pemanas listrik. Dimasukkan air sebanyak 30  % dari berat umpan ke dalam gelas  kimia  5000  ml,  dipanaskan  diatas  pemanas  listrik  sampai  suhu  ±  50  C,  kemudian dimasukkan  1400  gram  residu  hasil  dekomposisi  sambil  diaduk.  Setelah  suhu  ±  60  C, dimasukkan  HCl  sedikit  demi  sedikit  sampai  pH  3,7  setelah  pH  3,7  tercapai  suhu pelarutan  dinaikkan  sampai  dengan  suhu  80  C  dan  pelarutan  dilakukan  selama  2  jam. Setelah  pelarutan  selesai  dilakukan  pemisahan  filtrat  dan  residu  dengan  penyaringan vakum  dalam  keadaan  panas.  Selanjutnya  dilakukan  pencucian  air  pencuci  3  kali  berat umpan.  Residu  yang  dihasilkan  digunakan  untuk  umpan  penelitian  pelarutan  secara  total dan sebagian diambil untuk dikeringkan dengan oven pada suhu 100  C sampai berat tetap kemudian dianalisa kadar U, Th, dan RE.
2. Penelitian pelarutan residu hasil pelarutan RE bertujuan untuk menentukan parameter:
a. Waktu pelarutan
b. Suhu pelarutan
Volume 32 No. 2, November 2011: 115 - 124
c. Konsumsi H 2 SO 4 a. Waktu pelarutan Menyiapkan  bahan,  peralatan  (motor  pengaduk,  batang  pengaduk,  beker  gelas,  pemanas, termometer,  pompa  vakum,  oven,  neraca  dan  alat  gelas  lainnya).  Memasukkan  umpan 100  gram  kedalam  beker  gelas,  kemudian  dimasukkan  H 2 SO 4 pekat  sebanyak  200  ml secara  pelan-pelan  sambil  diaduk  dan  panaskan.  Setelah  H 2 SO 4 habis  pemanasan dilanjutkan sampai suhu 150  C selama waktu yang divariasi (waktu: 1, 2, 3, 4, 5) jam. Setelah  waktu  pelarutan  selesai  hasil  pelarutan  diencerkan  dengan  air  panas  sebanyak 4  x  100  ml.  Setelah  diencerkan  kemudian  di  saring  dengan  pompa  vakum  dan  dicuci dengan  air  panas  sebanyak  2  x  100  ml.  Residu  pelarutan  ditimbang  berat  basah  dan dipanaskan  dengan  oven  pada  suhu  100  C  sampai  berat  tetap.  Residu  kering  ditimbang dan dianalisa kadar U, Th, dan RE.
b. Suhu pelarutan
Menyiapkan  bahan,  peralatan  (motor  pengaduk,  batang  pengaduk,  beker  gelas,  pemanas, termometer,  pompa  vakum,  oven,  neraca  dan  alat  gelas  lainnya).  Memasukkan  umpan 100  gram  kedalam  beker  gelas,  kemudian  dimasukkan  H 2 SO 4 pekat  sebanyak  200  ml secara perlahan sambil diaduk dan panaskan. Setelah H 2 SO 4 habis pemanasan dilanjutkan sampai  suhu  yang  divariasi  (suhu:  70,  90,  110,  130  dan  150)  C,  selama  2  jam.  Setelah waktu pelarutan selesai hasil pelarutan diencerkan dengan air panas sebanyak 4  x  100 ml. Setelah diencerkan kemudian di saring dengan pompa vakum dan dicuci dengan air panas sebanyak  2  x  100  ml.  Residu  pelarutan  ditimbang  berat  basah  dan  dipanaskan  dengan oven pada suhu 100  C sampai berat tetap. Residu kering ditimbang dan dianalisa kadar U, Th dan RE.
c. Konsumsi H 2 SO 4 Menyiapkan  bahan,  peralatan  (motor  pengaduk,  batang  pengaduk,  beker  gelas,  pemanas, termometer,  pompa  vakum,  oven,  neraca  dan  alat  gelas  lainnya).  Memasukkan  umpan 100  gram  kedalam  beker  gelas,  kemudian  dimasukkan  H 2 SO 4 pekat  sebanyak  yang divariasi  (konsumsi:  50,  100,  150,  200  dan  250) ml/100  gram  umpan  secara  pelan-pelan sambil  diaduk  dan  panaskan.  Setelah  H 2 SO 4 habis  pemanasan  dilanjutkan  sampai  suhu 130  C,  selama  2  jam.  Setelah  waktu  pelarutan  selesai  hasil  pelarutan  diencerkan  dengan air  panas  sebanyak  4  x  100  ml.  Setelah  diencerkan  kemudian  di  saring  dengan  pompa vakum  dan  dicuci  dengan  air  panas  sebanyak  2  x  100  ml.  Residu  pelarutan  ditimbang berat  basah  dan  dipanaskan  dengan  oven  pada  suhu  100 0 C  sampai  berat  tetap.  Residu kering ditimbang dan dianalisa kadar U, Th dan RE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Menentukan  kondisi  waktu  optimum  terhadap  pelarutan  U,  Th  dan  RE  pada  residu  hasil pelarutan parsial
Berat umpan = 100 gram basah = 65 gram kering Kadar umpan = U : 1590,62 ppm, Th : 4261,62 ppm dan RE 2 O 3 : 39,90 % (Tabel 1.)
Penentuan Kondisi Pelarutan Residu dari Hasil Pelarutan Parsial Monasit Bangka. Oleh: Sumarni, Riesna Prasanti, Kurnia Trinopiawan, Rusydi. S, Hafni Lissa N.
Tabel 1. Pengaruh Waktu Terhadap Pelarutan U, Th dan RE Waktu pelarutan (jam) Residu Pelarutan Total Berat basah (gr)  Berat kering (gr) Kadar U(ppm) Th(ppm) RE 2 O 3 (%) 1 2 3 4 5 56,10 55,30 62,00 57,50 57,30 43,70 44,00 43,20 43,90 43,00 168,28 112,71 190,64 234,96 157,17 1060,28 539,65 1666,77 2032,60 800,21 14,50 7,50 16,20 21,60 13,80 2. Menentukan  kondisi  suhu  optimum  terhadap  pelarutan  U,  Th  dan  RE  pada  residu  hasil pelarutan parsial
Berat umpan = 100 gram basah = 65 gram kering Kadar umpan = U : 2642 ppm, Th : 5059,615 ppm dan RE 2 O 3 : 41,55 % (Tabel 2)
Tabel 2. Pengaruh Suhu Terhadap Pelarutan U, Th dan RE
Suhu pelarutan ( 0 C) Residu Pelarutan Total Berat basah (gr) Berat kering (gr) Kadar U(ppm) Th(ppm) RE 2 O 3 (%) 70 90 110 130 150 51,10 50,50 55,60 56,40 55,30 34,05 34,21 35,00 35,06 28,00 486,50 405,50 371,50 170,50 628,70 1080,00 995,00 905,00 904,00 1150,00 12,56 12,42 11,20 5,00 7,55
3. Menentukan  konsumsi  H 2 SO 4 optimum  terhadap  pelarutan  U,  Th  dan  RE  pada  residu  hasil pelarutan RE Berat umpan = 100 gram basah = 65 gram kering Kadar umpan = U : 2743,5, Th : 16520 ppm dan RE 2 O 3 : 42,4% (Tabel 3)
Tabel 3. Pengaruh Konsumsi H 2 SO 4 Terhadap Pelarutan U, Th dan RE
Konsumsi H 2 SO 4
(ml)
Residu Pelarutan Total Berat basah (gr) Berat kering (gr) Kadar U(ppm) Th(ppm) RE 2 O 3 (%) 50 100 150 200 250 54,60 53,40 53,10 53,60 53,60 32,96 28,80 28,00 27,30 26,80 1044,25 512,50 628,75 545,00 470,00 2350 1190 1150 1000 1120 17,55 6,90 7,55 6,80 6,00 Pembahasan Cara Menghitung Rekoveri [9]   0 0 100 gram gram x umpan dalam unsur Berat residu dalam unsur Berat umpan dalam unsur Berat koveri Re   1. Menentukan  waktu  optimum  terhadap  rekoveri  pelarutan  U,  Th,  RE  pada  residu  hasil pelarutan parsial
Volume 32 No. 2, November 2011: 115 - 124
Berat unsur dalam umpan = U : 0,1034 gr; Th : 0,2770 gr; dan RE 2 O 3 : 25,74 gr (Tabel 4)
Tabel 4.Pengaruh Waktu Terhadap Rekoveri Pelarutan U, Th dan RE
Waktu pelarutan (jam) Berat unsur dalam Residu pelarutan total (gr) Rekoveri Pelarutan Total (%) U Th RE 2 O 3 U Th RE 2 O 3 1 2 3 4 5 0,007353 0,004952 0,008235 0,010315 0,006758 0,026482 0,023745 0,046357 0,089231 0,034409 6,33 3,30 6,99 4,48 5,93 92,88 95,20 92,03 90,02 93,46 90,43 91,42 83,26 67,78 87,58 74,11 86,66 71,75 81,89 76,03
Kondisi proses:
a. Suhu pelarutan = 150 o C, Konsumsi H 2 SO = 200 ml/100 gram
b. Waktu pelarutan divariasi = ( 1, 2, 3, 4, 5) jam
2. Menentukan suhu optimum terhadap rekoveri pelarutan U, Th, RE pada residu hasil pelarutan parsial
Berat unsur dalam umpan = U : 0,1717 gr, Th : 0,328875 gr, dan RE 2 O 3 : 27,0600gr (Tabel 5)
Tabel 5 Pengaruh Suhu Terhadap Rekoveri U,Th,RE
Suhu pelarutan ( o C) Berat unsur dalam Residu pelarutan total (gr) Rekoveri Pelarutan Total (%) U Th RE 2 O 3 U Th RE 2 O 3 70 90 110 130 150 0,016565 0,013872 0,013002 0,005978 0,017605 0,036774 0,034389 0,031675 0,031694 0,032200 4,277 4,249 3,933 1,175 2,114 90,35 91,92 92,43 96,52 89,75 88,88 89,54 90,36 90,36 90,20 84,16 84,26 85,43 93,51 92,07
Kondisi proses:
a. Waktu pelarutan = 2 jam
b. Konsumsi H 2 SO = 200 ml/100 gram
c. Suhu pelarutan divariasi = (70, 90, 110, 130, 150)  C
3. Menentukan konsumsi H 2 SO 4 optimum terhadap rekoveri pelarutan U, Th dan RE pada residu hasil pelarutan parsial Berat unsur dalam umpan = U : 0,1920 gr, Th : 1,1564 gr, dan RE 2 O 3 : 29,6800 gr Tabel 6 . Pengaruh konsumsi H 2 SO 4 terhadap rekoveri pelarutan U,Th,RE
Konsumsi H 2 SO 4
(ml)
Berat unsur dalam Residu pelarutan total (gr) Rekoveri Pelarutan Total (%) U Th RE 2 O 3 U Th RE 2 O 3 50 100 150 200 250 0,0344 0,0148 0,0176 0,0149 0,0126 0,0775 0,0343 0,0322 0,0273 0,0300 5,7845 1,9872 2,1140 1,8564 1,6080 82,07 92,30 90,83 92,25 93,44 93,30 97,15 97,28 97,63 97,40 80,51 93,46 92,87 93,74 94,58
Penentuan Kondisi Pelarutan Residu dari Hasil Pelarutan Parsial Monasit Bangka. Oleh: Sumarni, Riesna Prasanti, Kurnia Trinopiawan, Rusydi. S, Hafni Lissa N.
Kondisi proses :
a. waktu pelarutan = 2 jam
b. Suhu pelarutan = 150 o C
c. Konsumsi H 2 SO divariasi = (50, 100, 150, 200, 250) ml/100 gram
Semakin  lama  waktu  pelarutan,  maka  semakin  sempurna  kontak  antara  pelarut  dengan padatan, dalam hal ini RE, U, dan Th. Namun pada kondisi tertentu, dicapai titik optimum dimana penambahan  waktu  tidak  lagi  efisien  tehadap  peningkatan  rekoveri.  Hal  ini  terlihat  pada  tabel  4, rekoveri pelarutan meningkat hingga waktu pelarutan 2 jam, setelah itu penambahan waktu tidak memberikan peningkatan rekoveri yang signifikan dan cenderung menurun.
Kelarutan  merupakan  sistem  kesetimbangan  dinamik,  dimana  pada  titik  kesetimbangan  laju pelarutan  akan  sama  dengan  laju  pengendapan [10] .  Kaitannya  dengan  penurunan  rekoveri,  besar kemungkinan kondisi sistem telah melampaui titik kesetimbangan, sehingga kelarutan RE, U, dan Th akan menurun.
Pelarutan merupakan proses kinetik [10] , sehingga berlaku persamaan Arrhenius, yaitu:
Sesuai  persamaan  tersebut,  maka  suhu  (T)  yang  tinggi  akan  meningkatkan  nilai  konstanta kecepatan  reaksi  (k).  Dari  tabel  2  terlihat  bahwa  dengan  waktu  pelarutan  yang  konstan,  rekoveri meningkat seiring meningkatnya suhu pelarutan.
Dari data hasil pelarutan parameter suhu diperoleh kondisi optimal  yaitu 130  C, karena suhu di  atas  130  C  menunjukkan  kecenderungan  rekoveri  menurun.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena teruapkannya reagen sebelum proses pelarutan selesai dengan sempurna.
Dari tabel 3 terlihat bahwa semakin banyak reagen ditambahkan, maka semakin banyak pula RE, U, dan Th yang berikatan dengan sulfat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil jumlah reagen H 2 SO 4 yang  ditambahkan,  akan  semakin  sedikit  RE,  U,  dan  Th  yang  terlarut  dikarenakan  tidak sempurnanya reaksi. Konsumsi H 2 SO 4 optimal diperoleh pada perbandingan 100 ml H 2 SO 4 / 100 gram umpan.
Sesuai  persamaan  tersebut,  maka  suhu  (T)  yang  tinggi  akan  meningkatkan  nilai  konstanta kecepatan  reaksi  (k).  Dari  tabel  5  terlihat  bahwa  dengan  waktu  pelarutan  yang  konstan,  rekoveri meningkat seiring meningkatnya suhu pelarutan.
Dari  data  hasil  pelarutan  parameter  suhu  diperoleh  kondisi  optimal  yaitu  130  C,  karena  suhu  di atas  130  C  menunjukkan  kecenderungan  rekoveri  menurun.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena teruapkannya reagen sebelum proses pelarutan selesai dengan sempurna.
Dari tabel 6 terlihat bahwa semakin banyak reagen ditambahkan, maka semakin banyak pula RE, U, dan Th yang berikatan dengan sulfat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil jumlah reagen H 2 SO 4 yang  ditambahkan,  akan  semakin  sedikit  RE,  U,  dan  Th  yang  terlarut  dikarenakan  tidak sempurnanya reaksi. Konsumsi H 2 SO 4 optimal diperoleh pada perbandingan 100 ml H 2 SO 4 / 100 gram umpan.

## KESIMPULAN
Pada  penentuan  kondisi  pelarutan  residu  hasil  pelarutan  parsial  monasit  Bangka  dengan reagen  H 2 SO 4 didapat  kondisi  optimal:  waktu  pelarutan  2  jam,  suhu  130  C dengan  konsumsi H 2 SO 4 100 ml/100 gram umpan basah dengan rekoveri masing- masing unsur adalah U = 92,30  %, Th = 97,15  % RE = 93,46  %.
Volume 32 No. 2, November 2011: 115 - 124

## SARAN
Sebaiknya ada penelitian lanjutan yaitu memisahkan RE dari U dan Th filtrat hasil pelarutan RE dengan cara ektraksi dengan reagen alamine

## DAFTAR PUSTAKA
1. SUSILANINGTYAS,  ERNI  R.A,  HAFNI  LN,  FAISAL  R,  “Pengolahan  Monasit  Bangka menjadi konsentrat tanah jarang hidroksida”, Seminar Nasional Pranata Nuklir II, Jakarta 11- 12 Oktober 1999.
2. HAFNI  L.N., SOROT S., B. SOETOPO,  “Peningkatan Efisiensi Produksi Rare Earth Bebas Zat Radioaktif Dari Hasil Samping Penambangan Timah”, PPGN- BATAN, 2009
3. FAIZAL  RIZA  “Dekomposisi  Basa  Dan  Disolusi  Bijih  Uranium  Rirang”,  Eksplorium,  No 113/XX/98, ISSN 0854-1418
4. KURNIA  T.,  RIESNA  P.,  SUMARNI,  RUDI  P.,  “Pemisahan  Uranium  dari  Thorium  pada Monasit  dengan  Metode  Ekstraksi  Pelarut  Alamine”,  Eksplorium,  Volume  XXXII  No.155, Mei 2011
5. H. PERRY,  “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, 7th ed, Table 2-1, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997
6. Kosim Affandi, Sri Sudaryanto, Imam Hamzah “Penentuan Sifat-Sifat Fisik Bijih Rirang Dan Pengolahan Pendahuluannya”, Laporan Penelitian Tahun 1992 PPBGN/TPB/004/92
7. CUTHBERT.FL.” Thorium Production Technology”. Addision Wesly Publishing Company, Inc USA(1958)
8. ERNI  R.A,  SUSILANINGTYAS,WIDOWATI,TUKARDI,  “Pelarutan  RE  Hidroksida  Hasil Dekomposisi  Monasit  Hasil  Samping  Penambangan  Timah  Secara  Bertingkat”,  Seminar IPTEK Nuklir Dan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, PPBGN- Batan, Jakarta (2002).7.
9. SUMARNI,  WIDOWATI,  TUKARDI,  TARJUDIN  ”  Pengolahan  Monasit  Bangka: Pemisahan  Uranium  Dari  Residu  Pelarutan  RE  ”,  Eksplorium,  No  134/XXV/2004,  ISSN 0854-1418 (desember 2004)
10. http://en.wikipedia.wiki/Solvation , 20 September 2011.

## UCAPAN TERIMA KASIH
1. Kepala bidang G & BGN – PPGN – BATAN yang telah memberi kesempatan saya dan teman – teman untuk melakukan penelitian di Bidang Geologi dan Bahan Galian Nuklir
2. Teman – teman peneliti yang telah membantu dalam penelitian dan pembuatan makalah
Penentuan Kondisi Pelarutan Residu dari Hasil Pelarutan Parsial Monasit Bangka. Oleh: Sumarni, Riesna Prasanti, Kurnia Trinopiawan, Rusydi. S, Hafni Lissa N.